( 862 ) 



obtenir assez facilement des courbes représentant les lois de variations des 

 forces électromotrices en fonction de la chute de température. 



» Voici quelques exemples de mesures ainsi faites sur des substances 

 peu étudiées. Les nombres fournis par divers échantillons d'un même corps 

 diffèrent notablement, comme on le sait; on a choisi, en général, des 

 exemjîlaires actifs, mais dont la préparation ne présente aucune difficulté 

 spéciale. 



Valeurs des forces électromotrices. 



Corps positifs. Do 20" â 120°. De 20" a »00°. Corps négatifs. De 20" a 120". De 20° a ;oo". 



ToIt volt Tolt volt 



lodure d'argent o,ii5 0,19;! Sulfure d'argent o,oç^\ 0,108 



Phosphure de zinc 0,107 0,062 Fer spéculaire o,o63 o,25 



Sulfure d'étain o,o52 0,227 Galène cristallisée 6 ('). 0,02g » 



Galène cristallisée a ('). o,o34 » 



Lame très mince d'oxyde 



de cuivre o,o3 » 



.Vrséniure de zinc (all.j. o,oi4 » 



.'Vntimoniure de zinc. . . . 0,018 » 



» La propriété de former des éléments thermo-électriques puissants a 

 également été reconnue dans un assez grand nombre d'autres substances 

 qui n'ont pu être encore l'objet de mesures suffisantes (sulfure d'antimoine, 

 iodure de plomb, ^volfram, oxyde d'étain, silicium cristallisé, etc.). Les 

 courbes représentant la force en fonction de la chute de température in- 

 diquent, en général, une marche uniforme à partir d'un certain point; elles 

 ont été suivies jusqu'à 200" ou Soo"'. Cependant, pour l'iodure et surtout 

 le sulfure d'argent, la loi de variation subit un changement brusque et ne 

 paraît guère susceptible d'être représentée par une fonction continue. 



» Ce dernier corps (le sulfure d'argent) présente d'ailleurs une propriété 

 remarquable, celle de se réduire localement à l'état métallicjue dans un 

 grand nombre de circonstances, où il est traversé par un flux de chaleur 

 entre deux surfaces conductrices. On produit le plus facilement ce phéno- 

 mène en plaçant une lame de sulfure entre une plaque d'argent chauffée 

 et un tube refroidi du même métal. L'ensemble étant isolé, il se forme eu 

 peu d'instants un dépôt d'argent sur certains points du contact froid (^). 



(') Les deux, variétés de galène existent dans un même échantillon provenant de 

 l'ontgibaud; on n'a pourtant encore signalé aucune hémiédrie de ce cristal cubique. 



(^) Autre particularité intéressante : on ne retrouve pas le soufre qui devrait être 

 séparé ou attaquer l'électrode froide si le courant produisait à l'aller comme au retour 

 une éleclrolyse ordinaire. 



